BIHANG TILL K. SV. VET.-AKAD. HANDL. BAND 9. N:0 1. 297 



die Schlacken glasig wcrden (cfr. dic Analysen No. 136 — 143, 

 89 — 90 mit den Iriiher angegeben), 



Schwcfel in Schlacken (Pag. 189 — 215) crschcint immcr 

 als Bestandtheil regvilär kiystallisirendcr Monosuljide (CaS, MnS, 

 FeS, isomorphe Mischungen derselben); die von H. Vogelsang 

 in »Die Krystalliten» (Pag. 24 — 35, Tafel II— IJI) beschriebcnen 

 Globnliten, Longuliten, ]\Iargariten nnd Krystalliten in der Sieg- 

 burger-Sclilacke bestelien avis MnS öder (Mn,Ca)S und represen- 

 tiren auf eine typiselien Weise den Aufbau der Monosvdfide 

 in den Schlacken. 



Die Emalj struktur (Pag. 215 — 225) wird durch dic Aus- 

 scheidung imzählig vieler, kleiner, globulitischer Körper her- 

 vorgerufen. Es giebt theils stark SiOo-reichc Emalj schlacken 

 — mit SauerstofFverhältniss wenigstens 1 : 2.5 (sieh die Ana- 

 lysen No. 150 — 157), ein in Globuliten und Krystalliten auf- 

 tretendes Silikat, vielleicht (R0)2 (810.2)3, ftibrend, (sieh Fig. 

 35) — und theils basische, wo RS-Globuliten die eigenthlim- 

 liche Struktur begrlinden. 



Die Frischschlacken (Pag. 225 — 231) bestehen aus Fayalit, 

 Magnetit und Ueberschuss von FeO ; Analyse No. 158 z. B. aus 

 39.7 % (FeO)2SiO., + [14..5 % Fe304 + 43.o % FeO]. 



Der chemische Theil dieser Arbeit ist hauptsächlich auf den 

 liier mitgetheilten kvantitativen Analysen (in der Anzahl 195) ') 

 gegrundet. — No. 1—16, 160—171, 172 a— d, 173—175 geben 

 I lie Zusammensetzungen von Schlacken an, in welchen sieh 

 Augit zuerst öder allein gebildet hat; 172 a — d representiren 

 entweder Aiigit öder Hypersthcn, wahrscheinlich das letztere. 

 Die einzige Analyse einer Enstatit-Schlacke ist auf Pag. 251 

 (als Zusatz) angegeben. No. 17 — 18 sind Analysen einiger WoUa- 

 stonit-Schlacken ; in No. 19 hat sieh zuerst Rhodonit, später Faya- 

 lit, in No. 20 gleichzeitig Rhodonit und Augit gebildet. No. 21 — 

 23 sind Glimmerschlacken. No. 30—43, 45, 57—59 fuhren MgO- 

 Olivin, No. 44 Tephroit, No. 24, 46—47, 49—56 Fayalit, No. 28— 

 29 ZnO-reichen Fayalit, No. 27 ]\lnO-reichen Fayalit, No. 26 CaO- 

 FeO-Olivin, No. 60 gleichzeitig CaO-, ]\InO-, MgO-Olivin und Meli- 

 lith, No. 61 — 70 das frliher erwähnte hexagonale Kalksilikat, No. 

 85—91 Melilith, No. 92—95 Gehlenit, No. 96—99 das neue, tetra- 



') Unter diesen sind 101 aus der Literatur geuommen: die iibrigeu sind 

 (wenn No. 65, 85, 8K, 160 und 161 abgerechnet werdeu) auf der Berg- 

 akademie Stockholms ausgefiihrt worden; einzelne dieser sind frliher 

 in »Jernkontorets Annaler» gedruckt worden, jedoch ohne Erläuterung 

 der mineralogischen Konstitution. 



